483 
koholgeruch verschwanden ist. Sodann fügt man eine Lösung von 
4 Loth arabischem Gummi in 1/4 Quart Wasser zu und lässt die nun- 
mehr fertige Tinte sich absetzen. — (Breslauer Gewerbeblatt 1866, 9.) 
B. Knaffl, Färben von Zink und Messing. — Das mit 
Quarzpulver und verdünnter Schwefelsäure blank gescheuerte Zink 
wird schwarz gefärbt, wenn es einige Augenblicke eingetaucht wird 
in eine Lösung von 4 Theilen schwefelsauren Nickeloxydulammoniak 
in 40 Theilen Wasser, welche mit 1 Theil Schwefelsäure angesäuert 
wurden, sodann wird es mit Wasser abgespült und abgetrocknet. 
Durch Behandeln mit einer Kratzbürste nimmt der Gegenstand eine 
Bronzefarbe an. Messing wird durch Eintauchen in eine Lösung von 
1/a Theil Arsensäure, 1 Theil Salzsäure, 20 Theilen Wasser und !/, Theil 
Schwefelsäure (40°R.) schwarz gefärbt. Der schwarze Niederschlag er- 
folgtschneller, wenn man den eingetauchten Gegenstand mit einem Zink- 
stäbchen berührt. (Wochenschrift des nied.-öst. Gew. - Verein 1866, 23, 
Dinglers Journ. B.181,4S. 332.) Andere Färbungen des Messings werden 
in der Gewerbehalle 1866, S. 48 mitgetheilt. 1) Goldgelb: das blank 
polirte und vollkommen reine Stück Messing wird in eine verdünnte 
Lösung von ganz neutralem essigsauren Kupferoxyd bei mittlerer 
‘Temperatur auf einige Augenblicke eingetaucht. 2) Mattirt und 
grünlichgrau wird es, wenn man es, blank geputzt, einige Mal mit 
einer verdünnten Lösung von Kupferchlorid bestreicht. 3) Eine vio- 
lette Färbung erhält das blank polirte Messing, wenn es gleich- 
förmig so weit erhitzt wird, dass es noch gekandhabt werden kann, 
und dann schnell in diesem erhitzten Zustande recht behende und 
möglichst gleichförmig ein einziges Mal mit einem in Liquor stibii 
chlorati (officinelles Chlorantimon) eingetauchten und schwach ausge- 
drückten Baumwollenbäuschen überstreicht. — 4) Ein prächtiges 
Moiree entsteht durch Kochen des Messings in wässriger Kupfer- 
vitriollösung, nöthigenfalls ist die Oberfläche mit ein wenig Harz- oder 
Wachsfirniss gelinde zu reiben. Die Lösung ist aus 1 Pf. Kupfervi- 
triol und 2 Pf. Wasser herzustellen und muss concentrirt und kochend 
sein, durch einige kleine Eisennägelwird die Bildung des Moiree sehr 
befördert. — 5) Schwarz erhält man, wenn man das mit Tripel po- 
lirte Messing mit einer verdünnten Lösung von 1 Th. salpetersauren 
Zinnoxyd und 2 Th. Goldchlorid wäscht und nach 10 Minuten mit 
einem feuchten Tuche abwisckt. — Oder man löst Kupferdrehspäne 
bis zur Sättigung in Salpetersäure auf und taucht die zu färbenden 
Messingstücke, nachdem sie zuvor durch Schleifen auf Grau- oder 
Blausteinen mit Wasser blank gemacht sind, handwarm ein und 
brennt über Kohlenfeuer ab. Das grünlich gefärbte Messing wird 
mit Läppchen abgerieben und dieser Process wiederholt bis die Fär- 
bung genügend schwarz ist. Schliesslich wird es mit Baumöl einge- 
rieben. — (Dingler Journal B. 181. 2. 156.) 
L. Knaffl, flüssiger Leim. — 3 Theile Leim werden in 
Stücke geschnitten mit 8 Theilen Wasser übergossen und einige Stun- 
den stehen gelassen, sodann !/s Theil Salzsäure und ?/4 Theile Zink- 
3l* 
